ЭСБЕ/Вытравка
Вытравка (крашение, техника). — В. называется способ расцветки в разные колера тканей уже окрашенных, причем этот прием основан на том, что по окрашенной ткани печатают узор краской, в состав которой входят разные вещества, кислоты, щелочи или окислители, способные при известных условиях разрушать первоначальное окрашивание, вследствие чего по окрашенной ткани получается белый узор. Если в эту краску ввести какой-нибудь минеральный или органический пигмент, то вместо белого получается окрашенный узор. Этот прием ситцепечатания в особенности часто применяется для расцветки пунцовых и кубовых ситцев. Ткани, окрашенные в пунцовый цвет расцвечивают обыкновенно вытравкой в 4 колера: белый, синий, желтый и зеленый. В состав вытравки в этом случае входят, как главная составная часть, сильные органические кислоты: винно-каменная, лимонная и щавелевая, затем крахмал и декстрин или лейогом, сваренные с водой. После того, как на ткани напечатан узор краской этого состава, ткань высушивается и пропускается через раствор белильной извести или через так называемую хлорную барку. При этом напечатанная на ткань кислота реагирует с белильной известью, выделяет хлор, который разрушает ализарин, окисляя его во фталевую кислоту, вследствие чего на всех тех местах, где была напечатана кислота, получается белый узор. Для получения желтого узора в состав вытравочной краски вводят свинцовые соли и, после пропуска на хлорную барку через раствор белильной извести и промывки, пропускают ткань еще через раствор хромпика; при этом на ткани образуется желтый узор вследствие образования хромосвинцовой соли. Для получения синего узора в краску вводят берлинскую лазурь. Зелень, или зеленая краска, обыкновенно представляет сочетание желтой с синей краской, т. е. в краску вводят как берлинскую лазурь (в меньшем количестве), так и свинцовые соли, и после хлорирования и промывки в тех местах, где напечатана эта смесь, образуется зеленый цвет. В. по тканям, окрашенным в синий кубовый цвет, производится при помощи окислителей и главным образом хромпика. В состав краски для получения белого узора входит раствор траганта, лейогом и хромпик. По высыхании напечатанного узора ткань пропускают через раствор смеси серной и щавелевой кислот; вследствие взаимодействия хромпика и серной кислоты образуется свободная хромовая кислота, которая окисляет, разрушает индиго, и при этом образуется белый узор. Другие колера: красный, желтый, зеленый получают, вводя в краску кроме хромпика киноварь, крон и вер-гинье. Для закрепления на ткани этих пигментов в краску вводят кроме хромпика еще альбумин, который при проходе ткани через раствор серной кислоты свертывается и таким образом прочно прикрепляет пигмент к волокну. В. расцвечаются также ткани, окрашенные азокрасками.

ЭСБЕ:Крашение